474 



E. Cohen. 



I la 



Fe . . . 93-38 94-06 



Ni . . . 5-89 5-57 



Co. •. . o-3g 0-37 

 P . . . 0-23 



99-89 loo-oo 



Meunier untersuchte 1869 das Verhalten einer polirten Fläche beim Aetzen mit 

 Quecksilberchlorid und deutete die entstehenden Zeichnungen als Widmanstätten- 

 sche Figuren; I) dem entsprechend reihte er später Mezquital seiner Caillitegruppe ein, 

 welche aus einem Gemenge von Kamazit und Taenit bestehen soll. 2) 1893 bespricht 

 er dasselbe jedoch unter den unvollkommen charakterisirten Meteoreisen und betont, 

 dass bei der Behandlung mit Säure keinerlei Figuren entstehen. Er erwähnt an dieser 

 Stelle, dass die TroilitknoUen von Graphit und Schreibersit eingehüllt werden. 3) 1889 

 beschrieb Meunier ein eigenthümhches Veränderungsproduct der ursprünglichen 

 Rinde; dieselbe zerfällt zu einem Pulver, von dem 7g-3o°/o aus Magnetit bestehen, 

 während der Rest sich aus kleinen, theilweise durchsichtigen, lebhaft doppelbrechenden 

 Körnern zusammensetzt, welche in Wasser unlöslich, in Salpetersäure leicht löslich 

 sind und für ein dem Copiapit vergleichbares nickelhaltiges, basisches Sulfat gehalten 

 werden.'*) 



Brezina stellte Mezquital 1885 zu den oktaedrischen Eisen mit feinen Lamellen;^) 

 das bezügliche Stück erwies sich aber später als Cambria.^) 1895 vereinigte er das in- 

 zwischen aus dem British Museum eingetauschte echte Mezquital mit seiner Chester- 

 villegruppe. Nach Brezina's Beschreibung wird das Eisen theilweise von zickzack- 

 förmigen, ebenflächigen Sprüngen durchzogen und zeigt — ähnlich wie Chesterville — 

 in einer flimmerigen Grundmasse neben vereinzelten Schreibersitlamellen etwas erhöhte 

 Aetzhügel, welche nach verschiedenen Systemen von parallelen Ebenen angeordnet 

 sind. Die Wulstlamellen setzen unbehindert durch die feinen Flecken der Grundmasse. 

 Eine Schicht zwischen zwei solchen Wulstlamellen ist von etwas poröser Beschaffen- 

 heit. ') 



Die 1-2 Mm. breite Veränderungszone wurde von mir nach mündlicher Mitthei- 

 lung von Brezina angeführt.^) 



Auch Fletcher betont das Fehlen von Widmanstätten'schen Figuren. »Nach 

 dem Aetzen mit Bromwasser heben sich aus einem matten Untergrund glänzende, ge- 

 rade und parallel über die ganze i3oX7o Mm. grosse Fläche verlaufende Linien mit 



') Recherches sur la composition et la structure des meteorites. Ann. de Chimie et de Phys. 

 1869 (4), XVII, 67—98. 



2) Meteorites 116. Paris 1884. 



^) Revision des fers metdoriques de la collection du museum d'histoire naturelle. Bull, de la 

 Soc. d'Hist. Nat. d'Autun 1893, VI, 74. 



•♦) Alteration remarquable du fer meteorique de San Francisco del Mezquital. Comptes rendus 

 1889, CVIIl, 1028— 1029. 



') Die Meteoritensammlung des k. k. mineralogischen Hofkabinetes in Wien am l. Mai 1885. 

 Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt 1885, XXXV, 210. 



*) Vgl. auch Fletcher, 1. c. 156. 



') Die Meteoritensammlung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums am i. Mai 1895. Diese 

 Annalen 1895, X, 294. 



^) Meteoritenkunde, Heft I, 72, Stuttgart 1894. 



